3S6 OBSERVATIONS SUR LA PHTSIQVE, 



citee a fa io6^ experience : a 201 7 livres Je fer de la po"" experience, 

 30 forge mince, avec jo de plonibagine, expofees enfeaibleaii feude fufion 

 3) pendant vingt minures dans iin creiifet brafque,onr produit ipo livres 

 =0 de regule d'une couleur cendreufe , ayant des cavites rembrunies. L'on 

 30 ohfervoit a fa furface des petires ftries verricilees. Ce regule etoir dur, 

 3> brifant fous le niarteau,d'un blanc cendre, a la fradlnre conime n la 

 33 furtace, Sc Ton obfetvoit line cryftallifation ; il cedoit a la lime, una 

 30 goiitte d'acide nitreux y imprimoit line cache brune , & le faifant 

 33 dilToudre dans I'a.'ide virriolique boiiillant, il laifToit une poudre noire, 

 » & la trempe liii donnoit un grain d'acier 30. 



(1) II dit aufli ailleurs que ce regule de fer eft rrcs-procbe de I'etaC 

 d'acier ; mon deffein n'eft pas de combattre fopinion de Bergman. 

 Cependant je fuis bien perfuade que le fer uni a la plombagtne ne pourra 

 devenir acier fin , qu'aurant que le fer fera depouiUe de cerre fubftance, 

 laquelle lorfqu'cUe le trouve unie au fer, rompt I'union des vraies mole- 

 cules du fer , & rend par-la celuici aigre ; aulli M. Bergman dit dans un 

 autre article, que le fer ductile ne contient aucune portion de plomba- 

 gine, 8c ailleurs , que pour amener la fonte de fer a I'ecat de fer dudile, il 

 ell necelfaire de luienlever, ou de decompofer la plombagine qu'elle con- 

 lient. D'apres toures ces confid^rations j'avois a m'allurer (1 la plombagine 

 pourtoit s'unir avec les fubftances meralliques, & je I'ai rraitee avec 

 routes , parce que j'efperois toujours en trouver quelqu'une avec laquelle 

 elle s'uniroit , d'apres I'opinion oil j'etois qu'elle entroit en combinaifon 

 avec le fer; mais chaque fois que j'ai eu fufion parfaire , j'ai fepare le 

 metal dans fa purete ; c'eff ce qui fait que je n.'entrerai point dans les 

 details de toures ces experiences. Cependant comme la plombagine melee 

 a grande dofe a une petite portion de metal , rendroit celui-ci difficile a 

 fe reunir , je crois devoir citer une experience , ou j'en ai eu un exemple 

 frappant : j'avois bien trirure quarre paities de bifmuth avec une de 

 plombagine. Ayant expofe ce melange a un feu beancoup plus grand que 

 pour fondre le bifmuth, celui-ci trouvant un corps intermediaire, s'eft 

 granule, & n'a pu fe reunir. Alois j'ai ajoute au tout douze autres parries 

 de bifmurh, & ayant donne un coup de feu, tout le bifmuth s'eft reuni 

 au fond du creufer, & a forme un culot de couleur plombee a Fexterieur, 

 iTiais tres-brillante dans fon interieur; j'ai examine ce culot, ayant ea 

 foin de choifir les parties interieures , & j'ai trouve que ce bifmuth ne 

 conrenoit point du tout de plombagine, & comme j'ai eu les memes 

 fucccs avec tons les autres metaux , je crois pouvoit foupconner que 

 lorfqu'elle fe trouve avecle fer, elle n'y eft pascombinee, mais feulement 

 interpofee. 



(1) Voyez I'analyfe du fer de M, Bergman , traduite en Francois par M. Grignon, 

 page 40, Seftion V« 



